er : 
159 
und O,4s0, während das des lufttrodenen Holzes zwiichen O,34s bis 
O,es liegt, wenn man das Gewicht des Waſſers zu 1 annimmt. 
Auch die jpecifiihe Schwere der Holzkohle hat man als Maßitab 
für die Qualität derjelben benußt (Bergmwerfsfreund 1336, Nr. 13, 
©. 214. 
8. 210. 
Der Verfohlungsprozeh. 
Die weſentlichſten Grunditoffe des Holzes find nad 8. 174: 
Kohlenſtoff, Waſſerſtoff und Sauerftoff. 
Den Kohlenſtoff jo rein als möglich und mit dem geringiten 
Verlufte darzujtellen, ift der Hauptzwed der Verkohlung. Diejes 
geihieht durch Erhigung des Holzes bei möglichit geringem Luft- 
zutritt. Dabei entweicht der Waſſerſtoff theils in Verbindung mit 
Saueritoff als Waſſer, theils mit Kohlenstoff als Kohlenwaſſer— 
ſtoffgas; es entweicht ferner ein Theil des Kohlenftoffs in Verbin- 
dung mit Saueritoff als Kohlenorydgas und Eohlenjaures Gas, 
und endlich verbinden ſich jene Grunditoffe in geringerer Menge 
zu wäſſeriger Eſſigſäure und brenzlihem Del, welche gleihfalls in 
Gasgejtalt entweichen. Zurüd bleibt — Kohle. Letztere ift bei 
dem Berfohlungsproceß im Großen das Hauptproduct; die erjteren 
fünnen zum Theil aufgefangen und als Nebenproducte benust 
werden. Je vollfommener der Verkohlungsproceß geleitet wird, 
dejto weniger Kohlenjtoff entweicht (verbrennt) und deſto mehr 
Kohle erhält man. 
Außer dem Gewichtsverluft, welcher bei der Verkohlung im 
verjehlojjenen Raum O,, bis O,, beträgt, findet auch noch ein Vo— 
Iumenverluft, das jogenannte Schwinden des Holzes, ftatt. Diejes 
beträgt bei den verihiedenen Holzarten und Verhältniſſen nach der 
Dimenfion der Dide und Breite 5 bis 20 Procent und in der 
Längenrihtung 10 bis 15 Procent. 
5.315 
Zweck und Nusen der Holzverkohlung. 
Zwecke der Berfohlung find: 
1) die Hitzkraft des Holzes auf ein Fleineres Volumen und ge- 
ringeres Gewicht zu reduciren, 
